34 LUIGI LOMBARDI 



Il confronto non può dunque farsi se non per valori eguali della forza interna, am- 

 mettendo che la sostanza sia perfettamente omogenea. 



Se H e è la forza magnetica esterna, il cui valore si suppone non alterato dalla 

 presenza dell'elissoide, ed IL. la forza interna, dicendo ancora A e B le costanti 

 caratteristiche che dipendono dalla ragione degli assi, e rappresentano i fattori di 

 smagnetizzazione nelle direzioni corrispondenti, ed I l'intensità di magnetizzazione, 

 si avrà nel caso che la direzione del campo e dell'asse di rotazione coincidano: 



H,= i + kb = H *- B oi; 



e nel caso che essi facciano un angolo di 45° : 



Hi = W r (i + ka ) 2 + 



Questa differisce pochissimo da 



H, 



^2 ' 1 + kB 



quando k è notevole ed A grande rispetto a B„. 



b) Dei materiali magnetici scelti fu rilevata la curva di magnetizzazione media 

 mediante il magnetometro nel locale delle misure magnetiche, dove la componente 

 orizzontale terrestre è nota colla massima esattezza. A tal uopo si ricavò dal filo 

 di nichel, lavorandolo al tornio, un ovoide avente per assi 10.06 e 0.20 cm., ed un 

 volume, dedotto dal peso e dalla densità, di 0.222 cm 3 ., il quale differisce appena 

 di 5% da quello di un elissoide esatto di assi eguali. Risulta B = 0.0181. Dalla 

 lamina di nichel si ricavò una striscia di lunghezza 34.56 e larghezza 1.51 cm., e 

 di volume 2.60 cm 3 . Il fattore di smagnetizzazione per la sua esiguità si può egua- 

 gliare a quello di un cilindro avente sezione e lunghezza eguali (1), ed è 0.0038. 



Come spirali magnetizzanti e di compensazione servirono per la lamina quelle 

 già adoprate per l'eccitazione degli elettromagneti al N. 16, aventi 1192 spire di 

 3.8 cm. di raggio medio sopra una lunghezza di 60 cm., e collocate col punto di 

 mezzo a distanza di 50 cm. dal magnete. Per l'elissoide si sostituirono spirali ana- 

 loghe di 602 spire sopra una lunghezza di 30 cm. ad una distanza di 30 cm. dal 

 magnete, a fine di avere deviazioni notevoli. 



La piccola tabella seguente riassume i valori medii della suscettibilità per l'elis- 

 soide e la lamina, dedotti dalle curve replicatamente rilevate. 



(1) Du Bois, Magnetische Kreise, 1894, pag. 45. 



